— 431 — 



Tutte le sospensioni di Selenio che ne risultano, presentano la doppia 

 colorazione : bleu per trasparenza, rossa per riflessione, e in generale sono 

 poco stabili: le più durature sono quelle in etere e più ancora quelle in 

 alcool; fra queste ultime le più stabili (fino a parecchi giorni) quelle con 

 fenolo e «-naftilammina. Le meno stabili di tutte sono quelle in solfuro di 

 carbonio, e fra queste specialmente quelle con fluorene, retene e fenantrene. 

 La grandezza delle particelle di Selenio, a parità di altre condizioni, dipende 

 da ambedue i solventi : il solido e il liquido, usati ; per esempio : il timolo 

 dà particelle più piccole in alcool che non in etere ; delle soluzioni in alcool 

 quelle a granuli più piccoli sono quelle di fenantrene e di a-naftolo. Abban- 

 donate a sè stesse, queste sospensioni precipitano e depositano sul fondo del 

 recipiente del Selenio, generalmente rosso. Le soluzioni di fenantrene in 

 solfuro di carbonio e in etere dànno deposito di Selenio nero, mentre danno 

 un deposito misto di Selenio rosso e nero le soluzioni di retene in solfuro 

 di carbonio (predominanza di Selenio rosso), e in benzolo (predominanza di 

 Selenio nero). In generale si nota che al sole la precipitazione della fase 

 dispersa avviene più rapidamente e con tendenza a depositarsi allo stato 

 nero: ciò notasi specialmente nelle soluzioni di a-naftilammina in etere e 

 anilina, di Fenantrene in solfuro di carbonio e di itetene in benzolo. 



La possibilità di avere queste sospensioni di Selenio in liquidi isolanti 

 mi ha indotto a studiare il comportamento della sospensione stessa in un 

 campo elettrostatico. In una bacinella ho posto la soluzione, e in essa ho 

 immerso due lastrine di platino in comunicazione rispettivamente coi poli 

 di una piccola macchina elettrostatica di Wimshurst. Dopo pochi giri della 

 macchina il solenio si deposita sulla lamina unita al polo positivo formando 

 un deposito compatto, fortemente aderente. Le soluzioni studiate furono quelle 

 di Fluorene, Ketene, Timolo, Difenilamina, Trifenilamina in solfuro di carbonio 

 e in benzolo. Sembra che il solvente possa in qualche caso aver influenza 

 su questo fenomeno; infatti, le soluzioni fatte partendo dal Fenantrene, si 

 comportano diversamente a seconda del solvente liquido, e precisamente per 

 quelle in benzolo, il Selenio va costantemente a depositarsi al polo posi- 

 tivo, per quelle in solfuro di carbonio invece sempre al polo negativo. 



4. Seguendo in fondo lo stesso metodo, si riesce ad ottenere la sospen- 

 sione colloidale di Selenio direttamente in anilina e in glicerina: si prende 

 dell'anilina pura e si riscalda fino all' ebollizione in presenza di un po' di 

 Selenio nero vetroso. Dopo circa 5 m il liquido diviene giallastro con riflessi 

 rossastri alla superficie; la soluzione è fatta, e presenta un colore giallo aran- 

 ciato tanto per trasparenza come per riflessione. Lo stato di dispersione del 

 Selenio dipende dalla temperatura: lasciando raffreddare il liquido, verso 

 i 60°, comincia a vedersi la formazione di una sospensione rossastra, la quale 

 va sempre diventando più densa fino alla temperatura ordinaria; a questa 

 il liquido presenta netta una doppia colorazione : rossa per riflessione, verde 



